( 577 



CHIMIE. — Ohsewaliom sur te (jalliiim. Note de MM, Lkcoq dk BoisnAUORAX 



et £. JCNGFLEISCII. 



(Renvoi à la Commission précédemment nommée.) 



« Les échantillons de gallium que nous avons eu l'hounetu' de présenter 

 à l'Académie, le 18 février dernier, offrent certaines particularités sur les- 

 quelles nous appelons aujourd'hui l'attention. 



» 1° Les cristaux s'obtiennent en introduisant, dans le métal refroidi à 

 10 ou i5 degrés au-dessous de son point de fusion, un fil de platine por- 

 tant ime parcelle de galliiun solide. Au bout d'un temps très-court (3 à 

 10 secondes), on recueille des octaèdres, à peine modifiés à leiu's sommets 

 par des traces de la base p. Si les cristaux ne sont pas promptement re- 

 tirés, le métal s'échauffe jusque vers son point de fusion, la solidification 

 se ralentit, et la base p se développe au point de produire de larges tables. 

 L'un de nous a déjà donné la raison du développement variable des faces 

 d'un même cristal; il compte y revenir dans une Commtniication spéciale. 



» a° Nos cristaux de gallium, bien que brillants, sont difficiles à mesurer, 

 leuis faces étant un peu arrondies; nous espérons néanmoins surmonter 

 cette difficulté, en préparant du gallium par une électrolyse très-lente. 



» 3° Le gallium est un métal dur et peu malléable; sous le marteau, il 

 s'étend et prend le poli de l'encbime, mais il devient rapidement cassant 

 et s'égrène. De petits barreaux permettent de constater une solidité remar- 

 quable, alors même que le métal est peu éloigné de son point de fusion. On 

 peut courber plusieurs fois des lames minces, suivant d'assez courts rayons, 

 avant de les rompre, mais un choc ou une brusque flexion détermine la 

 ruptm-e dans la direction des clivages cristallins. 



» Eu égard à ces propriétés, nous n'avons réussi à obtenir le gallium 

 en lames minces qu'en le coulant entre des glaces chauffées. Après refroi- 

 dissement et solidification, le métal se détache assez facilement du verre, 

 surtout sous l'eau. 



» 4° Malgré sa dureté relativement grande, le gallium laisse siu* le pa- 

 pier de fortes traces, d'un gris bleuâtre. 



» 5° Le gallium conserve son éclat, dans un laboratoire dont l'air est 

 toiijoiu's chargé de vapeurs acides; il reste également brillant dans l'eau 

 boudiie, mais il se ternit lentement dans l'eau aérée. 



M 6° l^e métal en fusion est d'un blanc voisin de celui de létain ou de 



